как можно проверить сварной шов на дефект???

 

§ 88. физические методы контроля сварных швов

радиационная дефектоскопия — рентгено- и гамма-графический метод контроля. рентгено- и гамма-графия — это метод получения на рентгеновской пленке или экране изображения предмета (изделия) , просвечиваемого рентгеновским или гамма-излучением. он основан на способности рентгеновского и гамма-излучения проходить через непрозрачные предметы, в том числе через металлы, и действовать на рентгеновскую пленку и некоторые химические элементы, благодаря чему последние флуоресцируют (светятся) .

при этом дефекты, встречающиеся при сварке в теле изделия и чаще всего имеющие характер пустот (непроваров, трещин, раковин, пор и т. д.) , на рентгеновской пленке (на рентгенограммах) имеют вид пятен (раковины, поры) или полос (непроваров) .

как правило; просвечивают 3 — 15% общей длины сварного шва. у особо ответственных конструкций просвечивают все швы.

рентгеновские аппараты, применяемые для контроля изделий, состоят из рентгеновской трубки, источника питания и пульта управления. в качестве источника питания применяют повышающий трансформатор, во вторичную цепь которого включают кенотроны для выпрямления анодного тока и высоковольтные конденсаторы, позволяющие удвоить или утроить напряжение вторичной обмотки трансформатора. схема просвечивания рентгеновским излучением изделия показана на рис. 120.

в зависимости от режима просвечивания (при толщине металла до 50 мм) , качества пленки и правильности дальнейшей ее обработки удается выявить дефекты размером 1 — 3% от толщины контролируемых деталей.

в настоящее время широкое применение нашли рентгеновские аппараты руп-120-5-1, руп-200-5, руп-400-5, мира-2д и мира-3д и др.

гамма-излучение образуется в результате внутриатомного распада радиоактивных веществ. в качестве источников гамма-излучения применяют следующие радиоактивные вещества: тулий-170, иридий-192, цезий-13 7, кобальт-60 для просвечивания металла толщиной 1—60 мм.

гамма-излучение, действуя на пленку так же, как и рентгеновское, фиксирует на ней дефекты сварки. чувствительность гамма-контроля ниже чувствительности рентгеновских снимков; например, на гамма-снимках при просвечивании стали толщиной 10—15 мм кобальтом-60 выявляются дефекты глубиной 0,5 — 0,7 мм, тогда как на рентгеновских снимках видны дефекты глубиной 0,1—0,2 мм.

чувствительность гамма-снимков, полученных при помощи радиоактивных изотопов — тулия-170, иридия-192 и других, приближается к чувствительности рентгеновских.

сварный шов при радиационной дефектоскопии бракуется, если на рентгеновском или гамма-снимке обнаружены следующие дефекты:

шлаковые включения или раковины по группе а (отдельные дефекты) и в (скопление дефектов) размером по высоте шва более 10% толщины стенки, если она не превышает 20 мм, а также более 3 мм при толщине стенки более 20 мм;

шлаковые включения, расположенные цепочкой или сплошной линией вдоль шва (группа б) , при суммарной их длине, превышающей 200 мм на 1 м шва;

поры, расположенные в виде сплошной сетки;

скопление на отдельных участках шва свыше пяти пор на 1 см2 площади шва.

дефекты распределяют по группам а, б, в по следующим признакам:

а — отдельные дефекты, которые по своему расположению не образуют цепочки или скопления;

б — цепочка дефектов, расположенных на одной линии в количестве более трех с расстоянием между ними, равным трехкратной величине дефектов и менее;

в — скопление дефектов в одном месте с расположением их в количестве более трех с расстоянием между ними, равным трехкратной величине дефектов и менее.

ультразвуковой метод контроля. этот метод основан на способности высокочастотных колебаний частотой около 20000 гц проникать в металл и отражаться от поверхности дефектов (от встретившихся препятствий) . отраженные ультразвуковые колебания имеют ту же скорость, что и прямые колебания. это свойство имеет основное значение в ультразвуковой дефектоскопии.

рентгеноскопией или рентгенографией... на худой конец и ультразвуком...